( 835 ) 



CHIMIE. — Sur les combinaisons définies des alliages métalliques. 

 Note de M. H. Le Chatelier, présentée par M. Daubrée. 



« L'existence de combinaisons définies dans les alliages métalliques est 

 admise aujourd'hui sans contestation par tous les chimistes, et pourtant il 

 n'y a pas un seul traité de Chimie où l'on indique les combinaisons sem- 

 blables des alliages usuels, tels que le bronze et le laiton. Il existe cependant 

 peu de combinaisons des métaux, parmi toutes celles que l'on étudie, qui 

 présentent un aussi grand intérêt, tant au point de vue scientifique qu'au 

 point pratique. La raison de cette abstention est facile à concevoir, si l'on 

 se reporte aux Mémoires originaux des savants qui se sont occupés de cette 

 étude; ceux-ci ont, en effet, exclusivement utilisé des déterminations des 

 propriétés physiques dont l'interprétation prête à un large arbitraire et 

 conduit, par suite, souvent à des conclusions contradictoires. Un si grand 

 nombre de combinaisons différentes ont été indiquées, qu'il est assez pru- 

 dent de les envisager toutes avec un égal scepticisme. 



» Mais il est possible d'isoler les combinaisons définies des alliages, par 

 des méthodes purement chimiques, qui ne demandent aucune interpréta- 

 tion des faits observés. Je me propose de donner, dans celte Note, quelques 

 applications de cette méthode aux plus importants des alliages de cuivre. 



» Êtain-ciiisre, SnCu'. — En fondant du enivre avec un excès d'étain et reprenant 

 le culot par de l'acide clilorlijdrique concentré et froid, on isole des lamelles cristal- 

 lines blanches, tout à fait inattaquables à l'acide. Leur composition varie un peu sui- 

 vant le mode de préparation, par suite de la présence d'étain restant emprisonné entre 

 les lamelles et échappant ainsi à l'action de l'acide. On obtient les meilleurs résultats 

 en partant d'un alliage riche en étain, deux parties d'étain pour une de cuivre par 

 exemple, et soumettant les lamelles à une seconde attaque à l'acide chlorhydrique, 

 après les avoir finement brojées au mortier d'agate. La composition du résidu cristal- 

 lin ainsi obtenu est, à très peu de chose près, celle qui répond à la formule SnCu''. 



Cuivre pour loo 



observé. calculé. 



59 61,8 



« Cette combinaison SnCu' est une de celles qui avaient été indiquées antérieurement 

 par Galvert, Matthiessen, Riche, Roberts Âusten, Lodge et Laurie, comme résul- 

 tant d'expériences relatives à certaines propriétés physiques : densité, conductibilité 

 électrique, force éleclromotrice, liquation, etc. Par contre, les combinaisons SnCu- 

 et SnCu', indiquées également par certains de ces savants, semblent ne pas avoir 



